2 9 3 



uppstår. För att erhålla hydralet rent, bör kol- 

 syran utestängas. Om sålunda zink, (t. ex. klipp- 

 ta remsor af väl polerad zinkplåt, böjda i spiral 

 form, och sålunda på en inskränkt rymd erbju- 

 dande en stor yta), insattes i en flaska med vat- 

 ten, och mynningen tiiltäppes med den ofvan- 

 före beskrifne, i afseende å kolsjTans utestän- 

 gande inrättade korken, så finner man, efter en 

 tid af flere månader, zinkoxid-hydrat, i form af 

 fina nålar eller ett mjukt ludd, afsatt på ytan 

 af zinken och till det mesta fläcktals samman- 

 grupperadt i små, globulära eller vårt-lika ge- 

 stalter. En anställd undersökning af detta hy- 

 drat, torkadt i en klocka öfver svafvelsyra, utvi- 

 sade lika sammansättning som den förut kända 

 föreningen af vatten med zinkoxiden, som å an- 

 nan väg erhålles, d. v. s. efter en anställd un- 

 dersökning, omkring 82 delar zinkoxid och 18 

 delar vatten. 



Lemnas zink-spiraler i öppet kärl, öfver- 

 gjutne med vatten, under luftens fria tillträde, 

 så blir, efter en tid af flere veckor eller månader, 

 i synnerhet sedan vattnet intorkat, zinken be- 

 betäckt med ett sträft, hvitt pulver, innehållande 

 kolsyra, vatten och zinkoxid i samma förhållande 

 som den fossila af Smithson analyserade förenin- 

 gen, innehållande ett karbonat och hydrat. Ana- 

 lysen af på ofvanberörde sätt bildade pulver, an- 

 ställd på o,5 gramm, gaf nemligen 71,25 zinkoxid, 

 i4,5o vatten och 19,25 kolsyra. 



Slutligen må äfven i grund af ett anstäldt 

 försök anmärkas, att zink, förvarad äfven i län- 

 gre tid (i åratal) under luftfritt vatten icke un- 

 dergår den minsta förändring, icke heller sönder- 

 delar vattnet. Den uppgiften, att zink skulle de- 



